997 
und eisenschwarz. Unter dem Hammer glätteten sie sich 
und wurden glänzend. Das Metall wurde stark vom 
Magnet angezogen und war weicher als Schmiedeeisen 
und härter als Kupfer. Spec. Gw. 7,63. Als Resultat 
der Analyse wurde erhalten: 
Ungelöstes 
Kohle 5,19 
Silicium 
Wismuth 4,38 
Nickel 38,12 
Eisen 52,31 
100,00 
SE Darstellung von reinem Nickel aus Rewdanskit. 
Da der Rewdanskit leicht durch Schwefelsäure zer- 
setzt wird, so dürfte folgendes Verfahren am leichtesten 
und billigsten zum Ziele führen. 
Man vermische das feine Pulver von 1 Theil des Mi- 
nerals mit 1 Theil Schwefelsäure, die zuvor mit ihrem 
gleichen Gewicht Wasser verdünnt wurde und erhitze 
das Gemisch in Gefässen aus hartem Steingut bis zum 
anfangenden Verdampfen der Schwefelsäure. Sollte das 
Mineral dabei noch nicht ganz zersetzt sein, so setze 
man wieder eiwas Wasser zur Masse und fahre mit dem 
Erhitzen fort, bis das Mineral vollständig zersetzt ist. 
Ist dieses erreicht, so bringe man die Masse wieder durch 
Zusatz von Wasser auf ihr ursprüngliches Volumen und 
vermische sie, so lange sie noch heiss ist, mit so viel 
eines Gemenges von gleichen Theilen Kochsalz und 
Salpeter, als erforderlich ist, um das Eisenoxydul in 
Oxyd umzuwandeln. Ist dies erreicht, so verdünne 
